440 



LUIGI LOMBARDI 



si era elevata a circa 35° mediante una lunga esposizione al sole, essendosi trovata 

 la capacità eguale a 0.3550 mF. Lasciato alcune ore alla temperatura della stanza 

 il condensatore mostrava di nuovo una capacità identica alla primitiva. Il coefficiente 

 di variazione si potrebbe dunque determinare colla massima esattezza, ed essendo 

 fatta la calibrazione ad una temperatura prossima alla media a cui il sistema vor- 

 rebbe essere adoperato, la piccola riduzione, non eccedente di molto 1 millesimo per 

 1° di differenza di temperatura, si potrebbe applicare in ogni caso nello stesso modo 

 che si è soliti fare nel confronto delle resistenze metalliche o dei campioni di forza 

 elettromotrice. 



17. — Variazioni di carica per dielettrici diversi. 



L' acqua è la causa principale della lenta polarizzabilità della seta , e vero- 

 similmente di quasi tutte le sostanze organiche nelle quali essa entra come ele- 

 mento importante di costituzione. E però è naturale supporre che essa abbia un 

 effetto analogo anche in tutti gli altri dielettrici. Per vedere se alcuni di essi su- 

 bissero in modo specialmente marcato quest'azione, e per avere un'idea della facilità 

 con cui essa potesse essere eliminata, furono prese in esame parecchie delle sostanze 

 che più comunemente si adoperano come isolanti. 



Mica. — E il dielettrico considerato fin qui il migliore per la costruzione dei con- 

 densatori normali, dove effettivamente offre molti vantaggi per la struttura lamellare 

 che ne permette la sfaldatura in fogli sottilissimi;, e pel valore elevato della costante 

 dielettrica unita ad una resistenza specifica che, se è inferiore a quella di molti 

 altri isolanti, è però sufficiente in quasi tutti i casi della pratica. Nelle migliori con- 

 dizioni il comportamento della mica può osservarsi nei condensatori campioni e qui 

 se ne esaminarono due, rispettivamente della fabbrica Clark e della Carpentier, aventi 

 proprietà perfettamente analoghe. Le due capacità sono parimente graduate per fra- 

 zioni di 1 mF, e la graduazione fu verificata esatta a meno di pochi millesimi, seb- 

 bene la misura assoluta della capacità totale abbia accusato un valore un po' supe- 

 riore a quello dato dalla fabbrica, cioè per quello Clark 1.013 mF. 



Le curve di carica, come nei casi che precedono ed in quelli che seguiranno, 

 furono determinate col pendolo ; e qui, perchè si voleva conservare la sensibilità del 

 galvanometro e tutte le altre condizioni possibilmente eguali a quelle in cui i primi 

 condensatori a seta erano stati studiati, si caricò la capacità di 0.1 mF con un solo 

 accumulatore, mentre ne erano presi alcuni in serie nei casi dove la capacità era 

 notevolmente minore. La massima variazione si intende sempre definita dalla minima 

 carica apprezzabile con una durata dell'ordine di 1 a 5 diecimillesimi di 1" alla 

 massima ottenibile, misurate le cariche come si suole per proporzionalità alle prime 

 elongazioni di scarica. 



In condizioni identiche a quelle del primo condensatore a seta, pel condensatore 

 Clark la variazione massima era 1.4 °/ , la somma di scariche residue dopo 60" di 

 carica era circa 2 % ; pel condensatore Carpentier si trovarono grandezze dello stesso 

 ordine, sebbene un po' minori; cioè variazione 1.12 °/ , scarica residua 1.6%. La 

 figura 6 riporta una delle curve pel condensatore Clark rilevata sulla capacità 

 0.1 -4- 0.2 mF in confronto all'ultimo condensatore più grande a seta : 



